## PENGARUH PENAMBAHAN ECOCURE 21 DAN SEMEN TERHADAP SIFAT FISIS DAN MEKANIS TANAH GAMBUT
oleh : Irwandy Muzaidi
Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Email : irwann.muzaidi@gmail.com
Muhammad Fitriansyah Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Email : fitriansyahm3@gmail.com

## Dyah Pradhitya Hardiani
Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Email : dyah_hardiani@yahoo.com
Abstrak : Tanah gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang membusuk dan terjadi  bertahun-tahun  sebelumnya.  Tanah  gambut  memiliki  kandungan  organik  yang  tinggi  dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan tanah lempung, lanau, dan pasir.  Tanah gambut Indonesia termasuk  dalam  jenis  gambut  tropis.  Metode  perbaikan  tanah  gambut  ( peat  soil  improvement )  telah banyak  dilakukan  diantaranya  dengan  melakukan  pengelupasan  ( replacement )  tanah  gambut  jika mempunyai kedalaman rendah ( shallow& moderate peat ) dan diganti dengan material tanah yang lebih baik.  Alternatif    lain  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  terjadi  pada  kestabilan  tanah  adalah menggunakan bahan stabilisasi yaitu Ecocure 21 . Ecocure 21 merupakan produk dari Jepang, yang berupa bahan stabilisasi dan pemadatan tanah, dan juga sebagai zat aditif untuk mempertahankan fungsi tanah terutama kesuburannya. Perbaikan tanah gambut dengan menggunakan bahan aditif Ecocure 21 selama ini belum  pernah  dituangkan  dalam  sebuah  penelitian.  Penelitian  bahan Ecocure 21 selama  ini  hanya dilakukan  pada  tanah  lempung  saja.  Hal  ini  yang  membuat  peneliti  melakukan  penelitian  tentang pengaruh penambahan bahan aditif Ecocure 21 terhadap stabilisasi dengan tanah gambut. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu solusi alternatif dalam perbaikan tanah gambut dan dapat meningkatkan kualitas tanahnya. Dari penelitian ini diketahui bahwa dengan adanya penambahan semen dan Ecocure 21 dapat memperbaiki  sifat  fisis  dan mekanis  tanah  dilihat  dari  pengujian  kadar  air,  berat jenis  (Gs)  dan pengujian kuat geser tanah.
Kata Kunci : tanah gambut, Ecocure 21 , lempung, kuat geser tanah
Abstract : Peat soils are soils formed from the remnants of decaying plants and occurred many years earlier. Peat soils have high organic content and have different characteristics with clay, silt, and sand. Indonesia's peat lands included in these types of tropical peat. Peat soil improvement methods have been carried out include making exfoliation peat if it has a shallow depth and replaced with better soil material.  Another alternative to overcome the problems that occur on the stability of the soil is to use a stabilizing agent that is Ecocure 21 . Ecocure 21 is a product of Japan, the form of the stabilization and soil compaction, and also as an  additive  to  preserve  soil  functions  mainly  fertility.  Peat  soil  improvement  using  additive  materials Ecocure 21 has not been outlined in a study. Ecocure 21 material research has been done only on clay soil only. This makes the researchers conducted a study on the effect of the addition of additives to the stabilization Ecocure 21 with peat. This research is expected to be one of the alternative solutions in the improvement of peat soil and can improve the quality of the soil. From this research it is known that with the addition of
cement and Ecocure 21 can improve the physical and mechanical properties of the soil viewed from the testing of water content, specific gravity (Gs) and soil shear strength testing.
Keywords: peat soil, Ecocure 21 , clays, shear strength

## Pendahuluan
Pembangunan  di  Indonesia  yang  selalu dilakukan  salah  satunya  adalah  di  bidang transportasi yaitu pembangunan jalan raya. Dalam suatu pembangunan konstruksi jalan raya,  hal  yang  harus  selalu  diperhatikan adalah jenis tanah apa yang akan digunakan sebagai lapisan tanah  dasarnya  ( subgrade ). Lapisan tanah dasar inilah yang mempunyai peran penting sebagai pemikul beban statis maupun beban dinamis diatasnya.
Akan  tetapi  dalam  prakteknya  di  lapangan, sering  dijumpai  masalah-masalah  teknis yang berkaitan dengan tanah. Pembangunan jalan  raya  sering  mengalami  masalah  pada saat  pembangunannya,  diantaranya  pada daerah  berjenis  tanah  ekspansif, swelling soils dan  tanah  gambut.  Di  Kalimantan umumnya  masalah  yang  sering  dihadapi adalah  pembangunan  jalan  raya  di  atas tanah  gambut,  dikarenakan  jenis  tanah Kalimantan  sebagian  besar  adalah  tanah gambut.
Tanah  gambut  adalah  jenis  tanah  yang terbentuk  dari  sisa-sisa  tumbuhan  yang membusuk  dan  terjadi  bertahun-tahun sebelumnya.  Tanah  gambut  memiliki kandungan  organik  yang  tinggi  dan mempunyai  karakteristik  yang  berbeda dengan  tanah  lempung,  lanau,  dan  pasir. Tanah  gambut  Indonesia  termasuk  dalam jenis gambut tropis, karena hanya dua iklim yang  mempengaruhi  terbentuknya  tanah gambut  tersebut,  jenis  tumbuhan  yang terurai  terdiri  atas  berbagai  macam  jenis rumput,  paku-pakuan,  bakau,  pandan, pinang,  serta  tumbuhan  rawa  lainnya  (Van de  Meene,  1982).  Luas  lahan  gambut  di
Indonesia  yang  mencapai  15,96  juta  Ha (Wijaya,  Adhi  Dkk,  1992)  atau  menempati 47,8%  luas  rawa  di  Indonesia  merupakan areal  yang  tidak  mungkin  dihindari  dalam pengembangan  wilayah  untuk  pemerataan pembangunan.
Metode  perbaikan  tanah  gambut  ( peat  soil improvement )  telah  banyak  dilakukan diantaranya dengan melakukan pengelupasan  ( replacement )  tanah  gambut jika mempunyai kedalaman rendah ( shallow&  moderate  peat )  dan  diganti dengan material tanah yang lebih baik.
Beberapa  penelitian  telah  dilakukan  untuk mencari  alternatif    perbaikan  tanah  dasar. Contoh-contoh  penelitian  yang  telah dilakukan  antara  lain  adalah  pencampuran kapur pada tanah ekspansif dalam keadaan liquid limit (Kusuma, 2001), pengaruh kadar kapur,  waktu  perawatan  dan  perendaman terhadap  kuat  dukung  tanah  lempung (Wiqoyah,  2006),  dan  stabilisasi  tanah ekspansif  dengan  menggunakan  campuran fly ash dan kapur (Welly, 2002).
Perbaikan  tanah  gambut  dapat  dilakukan secara  fisik  maupun  kimiawi.  Perbaikan secara  kimiawi  dapat  menggunakan  bahan berupa  semen,  kapur,  bio-cat,  geosta,  atau bahan-bahan kimia lain.
Alternatif lain untuk mengatasi permasalahan  yang  terjadi  pada  kestabilan tanah adalah menggunakan bahan stabilisasi yaitu Ecocure 21 . Ecocure 21 merupakan produk  dari  Jepang,  yang  berupa  bahan stabilisasi  dan  pemadatan  tanah,  dan  juga sebagai  zat  aditif  untuk  mempertahankan fungsi  tanah  terutama  kesuburannya. Ecocure 21 terbuat dari komposisi logam dan garam anorganik. (Yunaefi, 2010).
Perbaikan tanah gambut dengan menggunakan bahan aditif Ecocure 21 selama ini belum pernah dituangkan dalam sebuah penelitian.  Penelitian  bahan Ecocure 21 selama  ini  hanya  dilakukan  pada  tanah lempung saja. Hal ini yang membuat peneliti melakukan  penelitian  tentang  pengaruh penambahan bahan aditif Ecocure 21 terhadap  stabilisasi  dengan  tanah  gambut. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu solusi  alternatif  dalam  perbaikan  tanah gambut  dan  dapat  meningkatkan  kualitas tanah gambut tersebut.
Gambar 1. Lokasi Pengambilan Benda Uji Tanah Gambut
(Sumber : Google Maps 2017)
Penelitian ini difokuskan pada:
1. Tanah  gambut  untuk  benda  uji  yang digunakan  diambil  dari  di  daerah Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
2. Analisis  pengaruh  tanah  gambut    yang distabilisasi  dengan  bahan  aditif Ecocure 21 +  semen  terhadap  sifat  fisis, mekanis dan kimiawinya.
3. Analisis  pengaruh  tanah  gambut  yang distabilisasi  dengan  semen  terhadap sifat fisis, mekanis dan kimiawinya.
4. Analisis terhadap korelasi hasil uji sifat fisis dan mekanis tanah gambut dengan adanya  penambahan  bahan  aditif
Ecocure 21 dan semen.

## Sasaran Penelitian
Sasaran  dari  penelitian  ini  adalah  melihat perubahan kualitas tanah gambut baik dari sifat  fisis  maupun  sifat  mekanis  dengan adanya  penambahan Ecocure 21 dan  semen. Perubahan  kualitas  diharapkan  dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan  kualitas  tanah  gambut  untuk pembangunan jalan raya.

## Tinjauan Pustaka
Tanah  mempunyai  sifat  struktur  yang bermacam-macam,  hal  itu  disebabkan karena tanah mempunyai banyak sifat-sifat fisis  yang  berbeda.  Sifat-sifat  fisit  meliputi berat isi, angka pori, nilai sudut geder, dan berat volume. Berat isi adalah perbandingan berat tanah termasuk air dan udara dengan volume  total.  Sudut  geser  terbentuk  akibat dari  gerak  antara  butiran-butiran  tanah (Firdaus, 2017).
Secara umum hasil dari survey lapangan dan tes  laboratorium  tanah  memiliki  sifat-sifat sebagai berikut (Das, 1998):
1. Permeabilitas tanah
2. Kemampatan dan konsolidasi tanah
3. Kekuatan tegangan geser tanah
4. Klasifikasi tanah
Ukuran partikel tanah dapat bervariasi dari lebih  besar  dari  100  mm  sampai  dengan lebih  kecil  dari  0,001  mm  (Hardiyatmo, 1992).
1. Kerikil ( gravel ), yaitu kepingan bantuan yang  kadang  juga  partikel  mineral quartz dan feldspar .
2. Pasir  ( Sand ),  yaitu  sebagian  besar mineral quartz feldspar .
3. Lanau ( Silt ), yaitu sebagian besar fraksi mikroskopis  (yang  berukuran  sangat kecil)  dari  tanah  yang  terdiri  dari butiran-butiran quartz yang  sangat halus, dan dari pecahanpecahan mika.
4. Lempung  ( clay ),  yaitu  sebagian  besar terdiri  dari  partikel  mikroskopis  (yang berukuran  sangat  kecil)  dan  sub- mikoskopis  (tak  dapat  dilihat,  hanya dengan  mikroskop).  Berukuran  lebih kecil dari 0,002 mm (2 micron ).
Tanah  dapat  diklasifikasikan  berdasarkan sifat  lekatnya,  yaitu  tanah  kohesif,  tanah tidak  kohesif  (granular)  dan  tanah  organic. Sifat-sifat dapat dilihat sebagai berikut:
1. Tanah  kohesif  adalah  tanah  yang mempunyai  sifat  lekatan  antara  butir- butirnya seperti lempung.
2. Tanah  non  kohesif  adalah  tanah  yang tidak  mempunyai  atau  sedikit  sekali lekatan  antara  butir-butirnya  atau hampir  tidak  mengandung  lempung misalnya pasir.
3. Tanah  organik  adalah  tanah  yang sifatnya sangat dipengaruhi oleh bahan- bahan organik (sifat tidak baik) seperti sisa-sisa hewani maupun tumbuhan.

## Tanah Gambut
Tanah  memiliki  konsep  dasar  yang  terdiri dari  tiga  fase,  yaitu  fase  padat  ( solid ),  fase cair  ( liquid ),  dan  fase  gas.  Konsep  tersebut berlaku  juga  untuk  tanah  gambut  tidak berserat  ( amorphous  granular  peat )  dan tanah gambut berserat ( fibrous peat ). Akan tetapi,  pada  tanah  gambut  berserat  fase padat  tidak  selalu  merupakan  bagian  yang padat  karena  serat-seratnya  berisi  air  dan atau gas (Rusdiansyah, 2003). Ciri khas dari tanah  gambut  adalah  mengandung  serat, kadar  organik  tinggi  dan  berwarna  coklat sampai kehitaman. Tanah gambut mempunyai berat jenis yang kecil sehingga sangat  ringan.  Umumnya  tanah  gambut mempunyai  sifat  sebagai  koloid  kuat  yang mampu mengikat air sehingga tanah gambut mempunyai kemampuan menyerap air yang tinggi.  Klasifikasi  tanah  gambut  menurut ASTM  dibedakan  berdasarkan  kadar  serat,
kadar  abu,  daya  serap  air  dan  bahan pembentuknya.
Selain  sifat  fisis  tanah,  sifat  teknis  juga sangat  penting  untuk  diketahui.  Salah  satu parameter  dari  sifat  teknis  tanah  yang penting  untuk  penentuan  daya  dukung pondasi dalam adalah K o , K o adalah koefisien tekanan  tanah  kesamping/lateral  dalam kondisi  tidak  ada  deformasi  lateral  atau pada  kondisi  keseimbangan  elastis  tanpa adanya  pergerakan  massa  tanah  ke  arah horizontal.
Harga  K o tanah  gambut  berserat  telah distudi  oleh  Edil  dan  Dhowian  (1981)  dan Mochtar,  N.E,  dkk  (1998);  hasil  studi menunjukkan  bahwa  harga  K o untuk tanah gambut  selalu  lebih  kecil  dari  pada  tanah anorganik  (lempung  dan  pasir).  Tanah gambut  tak  berserat  mempunyai  harga  K o lebih tinggi dari pada gambut berserat.

## Pemadatan
Derajat  pemadatan  suatu  tanah  diukur dalam  berat  volume  kering.  Pada  saat pemadatan  air  berfungsi  sebagai  pelunak ( softening agent ). Pada mulanya saat kadar air  0%  berat  volume  sama  dengan  berat volume  kering.  Jika  kadar  air  bertambah maka  berat  volume  akan  bertambah  pula, tapi  pada  batas  tertentu  (OMC  dan  MDD) apabila kadar air ditambah lagi berat volume akan  menurun.  Hal  ini  disebabkan  apabila sudah  padat  diberi  air  lagi  partikel  tanah akan bergerak dan rongga akan diisi air. Dari pengujian pemadatan ( moisture density testing ), dapat dicari hubungan antara kadar air  dan  berat  volume  kering.  Berdasarkan grafik  hubungan  ini,  dapat  diperoleh  kadar air  optimumnya.  Karakteristik  kepadatan tanah  dapat  dinilai  dari  pengujian  standar laboratorium yang disebut uji proctor .
Kuat Geser ( Vane Shear )
Kuat geser tanah adalah kemampuan tanah melawan  tegangan  geser  yang  terjadi  pada saat  terbebani.  Kenruntuhan  geser  (shear failure)  tanah  terjadi  bukan  disebabkan karena hancurnya butir-butir tanah tersebut tetapi  karena  adanya  gerak  relatif  antara butir-butir  tanah  tersebut.  Pada  peristiwa kelongsoran  suatu  lereng  berarti  telah terjadi  pergeseran  dalam  butir-butir  tanah tersebut.
Pada  umumnya  kekuatan  geser  tanah undrained tanah  sangat  bervariasi  di lapangan  dengan  kedalaman  tanahnya.  Uji geser vane sangat  berguna  dalam  waktu singkat  kita  dapat  menentukan  pola perubahan  harga c u tanah  menurut kedalaman.
Bjerrum (1974) telah membuktikan  bahwa  bila  harga  plastisitas tanah  relatif  tinggi,  harga c u yang  di  dapat dari  uji  geser  vane  mungkin  dapat  terlalu besar dari pada yang sebenarnya.
Ada beberapa cara untuk menentukan kuat geser  tanah,  antara  lain:  uji geser  langsung ( direct shear test ), uji triaksial ( triaxial test ), uji  tekan  bebas  ( unconfined  compression test ),  dan  uji  kipas  geser  ( vane  shear  test ). Dalam penelitian ini di uji kuat geser yang di lakukan adalah vane shear test .
Ecocure 21
Ecocure 21 adalah  bahan  stabilisasi  dan pemadatan  (solidifikasi)  tanah  dan  juga sebagai  zat  additif  untuk  mempertahankan fungsi  tanah  terutama  kesuburannya, produk  ini  berupa  material  serbuk halus/tepung  terdiri  dari  komposisi  logam dan  garam  atau  mineral  anorganik  seperti natrium khlorida, kalium khlorida, magnesium  khlorida,  kalsium  khlorida, kalsium  posphate,  natrium  sulfat,  dan  lain- lain,  bersumber  dari  air  laut,  aman  untuk makhluk hidup dan ramah lingkungan.
Gambar 2. Bentuk Ecocure 21
(sumber: PT. Ecocure Indonesia)
Aplikasi Ecocure 21
Ecocure 21 dapat digunakan untuk meningkatkan  kualitas  dari  lapisan  tanah dibeberapa konstruksi, seperti:
1. Pembuatan  jalan  tanah,  landasan  pacu pesawat terbang dan lahan parkir,
2. Pembentukan bantalan rel kereta,
3. Pembuatan  areal  lahan  yang  luas  di kawasan  perumahan  (tempat  bermain dan taman),
4. Pembuatan lantai gudang dan pabrik,
5. Pembuatan  paving  untuk  pejalan kaki/trotoar dan kendaraan bermotor,
6. Pembentukan  tanah  padat  untuk  areal fasilitas  olah  raga,  seperti  lapangan tenis, sepeda balap dan jalan setapak di lapangan,
7. Konstruksi sub base jalan untuk lapisan di bawah aspal hotmix
8. Konstruksi sub  base jalan  pada  areal jalan yang tergenang air atau di rawa.
Scanning Electron Microscope (SEM)
Scanning  Electron  Microscope (SEM)  adalah salah  satu  jenis  mikroskop  elektron   yang menggunakan      berkas      elektron      untuk menggambarkan   bentuk  permukaan  dari material  yang dianalisis. Scanning  Electron Microscope (SEM)    merupakan  mikroskop elektron  yang  banyak  digunakan  untuk analisa permukaan material karena perbesaran 10 – 3.000.000 kali, depth of field
4 – 0.4 mm dan resolusi sebesar 1 – 10 nm. Kombinasi  dari  perbesaran  yang  tinggi, depth of field yang besar, resolusi yang baik, kemampuan  untuk  mengetahui  komposisi dan  informasi  kristalografi  membuat  SEM banyak digunakan untuk keperluan penelitian dan industri (Prasetyo, 2011). Prinsip  kerja  dari  SEM  ini  adalah  dengan menggambarkan  permukaan  benda  atau material  dengan  berkas  elektron  yang dipantulkan
dengan
energi tinggi.   Permukaan  material  yang  disinari atau  terkena  berkas  elektron  akan memantulkan kembali berkas elektron atau dinamakan  berkas  elektron  sekunder  ke segala arah.

## Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  model  eksperimen, yaitu  dengan  mengambil  sampel  tanah gambut  di  lokasi  pengambilan  sampel  dan kemudian dilakukan uji laboratorium. Sampel  tanah  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  tanah  terganggu ( disturb ).Tanah digali dengan menggunakan cangkul  dan  tanah  dimasukkan  ke  dalam karung, lalu sampel tanah tersebut langsung dibawa  ke  laboratorium  mekanika  tanah untuk dilakukan pengujian. Sebagai pembanding dilakukan pengambilan sampel tanah  tak  terganggu  ( undisturb )  untuk mengetahui kondisi kadar air lapangan pada tanah  asli.  Metode    pengambilan  benda  uji terganggu adalah sebagai berikut:
1. Membersihkan  lapisan  humus  yang berada di lapisan atas.
2. Setelah  titik  pengambilan  dibersihkan, maka  tanah  dicangkul  kemudian dimasukkan  ke  dalam  plastik polybag
besar.
Pembuatan  benda  uji  pada  penelitian  ini terbagi  menjadi  dua  yaitu,  benda  uji  tanah asli  bercampur  semen  dan  tanah  asli
bercampur semen + Ecocure 21 . Berat Semen (%)  diambil  dari  berat  kering  tanah  asli sedangkan berat (%) Ecocure 21 diambil dari berat  semen.  Berikut  komposisi  campuran yang  akan  digunakan  pada  pembuatan benda uji.
1. Tanah asli bercampur semen
a. Tanah asli + 3% semen
b. Tanah asli + 7% semen
c. Tanah asli + 10% semen
2. Tanah asli bercampur semen + aditif
a. Tanah asli + 3% semen + 0,5% aditif
b. Tanah asli + 7% semen + 1% aditif
c. Tanah asli + 10% semen + 1,5% aditif

## Karakteristik Tanah Gambut
Berdasarkan  pengujian  kadar  serat  tanah gambut  Tumbang  Nusa  yaitu  didapatkan nilai kadar serat sebesar 32,221%. Menurut ASTM, tanah gambut yang mempunyai nilai kadar  serat  <  33%  termasuk  jenis  tanah gambut sapric .  Sehingga  dapat  diketahui bahwa tanah gambut Tumbang Nusa adalah termasuk klafikasi tanah gambut sapric .

## Hasil Observasi Mikroskopik SEM
Dari hasil scanning pada Gambar 3. Terlihat partikel-partikel  tanah  memiliki  ukuran yang  seragam.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada perbesaran gambar 7500x dan 10000x.
Gambar 4. SEM benda uji tanah gambut asli
No. Variasi Campuran Kadar Air (%) Persentase Penurunan (%) 1 Tanah Asli 404,8 - 2 Tanah Asli + Semen (150 gr) 242,4 40,12 3 Tanah Asli + Semen (350 gr) 202,8 49,90 4 Tanah Asli + Semen (500 gr) 196,3 51,51 5 Tanah Asli + Semen + Ecocure 21 (25 gr) 337,7 16,58 6 Tanah Asli + Semen + Ecocure 21 (50 gr) 288,7 28,68 7 Tanah Asli + Semen+ Ecocure 21 (75 gr) 239,8 40,76
Gambar 5. SEM benda uji tanah gambut ditambah semen dengan perbesaran 7500x dan 10000x
Hasil  obeservasi  Mikroskopik  dapat  dilihat bahwa  semakin banyak  kadar  semen  maka semakin rapat pori porositas antara partikel tanah  akibat  pemadatan.  Hal  tersebut disebabkan terjadinya pembentukan gumpalan  partikel  tanah  (flokulasi)  akibat reaksi  hidarasi  semen  pada  butiran  tanah gambut.  Hal  tersebut  dapat  lihat  pada Gambar  5,  dengan  perbesaran  gambar 7500x  dan  10000x  dimana  partikel  tanah terlihat  membesar  dan  menghitam  seiring semakin banyaknya penambahan semen.
Gambar 6. SEM benda uji tanah gambut ditambah semen + Ecocure 21 dengan perbesaran 7500x dan 10000x
Hasil  obeservasi  Mikroskopik  dapat  dilihat bahwa  semakin  banyak  kadar  semen  dan Ecocure 21 maka  semakin  rapat  pori-pori partikel  tanah  akibat  pemadatan.  Hal tersebut disebabkan terjadinya pembentukan  gumpalan  partikel  tanah (flokulasi) akibat reaksi hidarasi semen dan Ecocure 21 pada  butiran  tanah  gambut.  Hal tersebut dapat lihat pada Gambar 6. dengan perbesaran  gambar  7500x  dan  10000x dimana  partikel  tanah  terlihat  membesar
dan warna partikel tanah terlihat lebih cerah seiring  semakin  banyaknya  penambahan semen  dan  Ecocure 21 .  Terlihat  lebih cerahnya  partikel-partikel  pada  tanah  di sebabkan  karena  terbentuknya  kristal- kristal  akibat  adanya  reaksi  semen Ecocure 21 dan air pada tanah gambut.

## Hasil Pengujian Kadar Air
Hasil  pengujian  kadar  air  dari  tanah  asli gambut, tanah asli gambut ditambah semen dan  tanah  gambut  ditambah  semen  dan Ecocure 21 disajikan  pada  Tabel  1  dibawah ini.
Tabel 1. Kadar Air Tanah Asli Bercampur Semen dan Ecocure 21
Dari Tabel 1. diatas dapat diketahui bahwa pengujian  kadar  air  tanah  asli  gambut adalah 404,8%, campuran tanah asli dengan 150  gr  semen  didapatkan  nilai  kadar  air sebesar  242,4%,  pada  campuran  tanah asli dengan  350  gr  semen  menghasilkan  nilai kadar  air  sebesar  202,8%  dan  pada campuran  tanah  asli  ditambah  dengan  500 gr  semen  didapatkan  kadar  asli  sebesar 196,3  %.  Sedangkan  pada  campuran  tanah asli  ditambah  semen  dan  25  gr  Ecocure 21 didapatkan kadar air sebesar 337,7 %, pada campuran tanah asli ditambah semen dan 50 gr  Ecocure 21 didapatkan  nilai  kadar  air sebesar 288,7 % dan pada campuran tanah asli  ditambah  dengan  semen  dan  75  gr Ecocure 21 didapatkan nilai kadar air sebesar
239,8  %.  Dari  hasil  pengujian  ini  dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penambahan  semen  dan  Ecocure 21 dapat menurunkan  nilai  kadar  air  dari  tanah gambut tersebut.

## Hasil Pengujian Berat Jenis (Gs)
Hasil pengujian berat jenis (Gs)
menunjukkan bahwa nilai berat jenis tanah asli  gambut  adalah  sebesar  1,404.  Pada campuran pertama dengan komposisi tanah asli dan semen terjadi perubahan nilai berat jenis (Gs). Pada komposisi campuran tanah asli  dan  150  gr  semen  didapat  nilai  berat jenis  sebesar  1,494,  campuran  tanah  asli ditambah  350  gr  semen  nilai  berat  jenis berubah  menjadi  1,520,  sedangkan  pada komposisi  campuran  terakhir  yaitu  tanah asli ditambah 500 gr semen nilai berat jenis mengalami peningkatan menjadi 1,575. Dari hasil pencampuran pertama terlihat bahwa dengan  adanya  penambahan  semen  dapat merubah  nilai  berat  jenis  tanah  gambut menjadi lebih besar.
Komposisi campuran kedua pada penelitian ini  adalah  dengan  menggunakan  tanah  asli ditambah  semen  dan  Ecocure 21 .  Pada campuran  kedua  ini.  Yang  divariasikan adalah komposisi Ecocure 21 yaitu dari 25 gr, 50  gr  dan  75  gr.  Nilai  dari  pengujian  berat jenis  (Gs)  pada  campuran  tanah  asli  dan semen  serta  25  gr  Ecocure 21 adalah  1,471, campuran tanah asli dan semen serta 50 gr Ecocure 21 adalah  1,492,  sedangkan  pada campuran tanah asli dan semen serta 75 gr Ecocure 21 sebesar  1,514.  Sama  seperti campuran pertama, ternyata pada campuran kedua  nilai  berat  jenis  (Gs)  tanah  gambut mengalami    peningkatan  dari  berat  jenis tanah  aslinya.  Hasil  pengujian  berat  jenis kedua campuran dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Berat Jenis Tanah Asli Bercampur Semen dan Ecocure 21
Dari  penelitian  berat  jenis  ini  dapat diketahui  bahwa  dengan  penambahan semen dan juga Ecocure 21 dapat meningkatkan  nilai  dari  berat  jenis  secara signifikan.  Apabila  hasil  ini  dihubungkan dengan  hasil  pengujian  SEM  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  semakin  meningkatnya nilai  berat  jenis  tanah  gambut  (Gs)  maka butiran  tanah  akan  semakin  padat membesar dan membentuk kristalisasi pada butiran tanah.

## Pengujian Sifat Kimia Tanah Gambut
Pada pengujian kadar keasaman (pH), kadar organik  dan  kadar  abu  yang  diteliti  adalah variasi  campuran  tanah  asli  dengan  kadar semen  yang  tertinggi  dan  juga  tanah  asli dengan  semen  dan  kadar  Ecocure 21 yang tertinggi. Hal ini dilihat dari hasil pengujian sifat fisis dan mekanis dari variasi campuran tersebut. Semakin banyak campuran semen dan  Ecocure 21 maka  akan  semakin  tinggi juga hasil sifat fisis dan mekanisnya.
Tabel 3. Hasil Pengujian Sifat Kimia Tanah Gambut
No. Variasi Campuran Gs Persentase Peningkatan (%) 1 Tanah Asli 1.407 - 2 Tanah Asli + Semen (150 gr) 1.494 5,82 3 Tanah Asli + Semen (350 gr) 1.520 7,43 4 Tanah Asli + Semen (500 gr) 1.575 10,67 5 Tanah Asli + Semen + Ecocure (25 gr) 1.471 4,35 6 Tanah Asli + Semen+ Ecocure (50 gr) 1.492 5,70 7 Tanah Asli + Semen + Ecocure (75 gr) 1.514 7,07
Variasi Kadar Keasaman (pH) Kadar Organik (%) Kadar Abu (%) Waktu Pemeraman (hari) Tanah Asli 3.59 73,29 13.12 14 Tanah Asli + Semen 10.21 66,35 12.54 14 Tanah Asli + Semen + Ecocure21 10.17 61,77 6.32 14
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa kadar  keasamaan  tanah  gambut  (pH)  pada tanah asli adalah 3,59, tanah asli bercampur semen  sebesar  10,21  dan  tanah  asli bercampur  semen  dan  Ecocure 21 sebesar 10,17. Dari hasil pengujian kadar keasamaan ini  dapat  diketahui  dengan  adanya penambahan  semen  dan  campuran  semen dengan  Ecocure 21 dapat  mengubah  kadar keasaman  tanah  gambut  asli  yang  bersifat asam menjadi bersifat basa.
Hasil pengujian kadar organik tanah gambut diketahui  bahwa  kadar  organik  tanah  asli gambut  sebesar  73,29  %,  campuran  tanah asli  dengan  semen  menurun  menjadi 66,35%  dan  pada  campuran  tanah  asli dengan  semen  dan  Ecocure 21 juga  terjadi penurunan  sebesar  61,77%.  Sedangkan pada  hasil  pengujian  kadar  abu  tanah gambut  dapat  diketahui  kadar  abu  untuk tanah asli adalah sebesar 13,12%, campuran tanah  asli  dengan  semen  adalah  sebesar 12,54%  dan  pada  campuran  tanah  asli dengan  semen  dan  Ecocure 21 menurun menjadi 6,32%.
Pengujian Berat Volume Tanah (  )
Dalam  Gambar  7,  dapat  dilihat  hasil pengujian  berat  volume  tanah  gambut  asli sebesar  1,18  g/cm 3 .  Tanah  gambut  setelah bercampur  semen  150  gr  berat  volume tanah  meningkat  menjadi  1,22  g/cm 3 , kemudian  tanah gambut bercampur semen 350  gr  berat  volume  tanah  meningkat menjadi  1,28  g/cm 3 .  Sedangkan  tanah gambut  bercampur  semen  500  gr  berat volume  tanah  meningkat  menjadi  1,29 g/cm 3 .  Dari  hasil  pengujian  dapat disimpulkan  bahwa  pencampuran  tanah gambut  dengan  semen  dan  kadar  semen tertentu dapat meningkatkan berat volume tanah gambut.
Gambar 7. Berat Volume (  ) Tanah Gambut Bercampur Semen
Dalam  Gambar  8,  dapat  dilihat  hasil pengujian  berat  volume  tanah  gambut  asli sebesar  1,18  g/cm 3 .  Tanah  gambut  setelah bercampur  semen  150gr  dan  25  gr Ecocure 21 berat  volume  tanah  meningkat menjadi  1,20  g/cm 3 ,  kemudian  tanah gambut bercampur semen 350gr dan 50 gr Ecocure 21 berat  volume  tanah  meningkat menjadi  1,24  g/cm 3 .  Sedangkan  tanah gambut bercampur semen 500gr dan 75 gr Ecocure 21 berat  volume  tanah  meningkat menjadi  1,26  g/cm 3 .  Dari  hasil  pengujian tanah  gambut  bercampur  semen  dengan kadar  semen  tertentu  dapat  meningkatkan berat volume tanah gambut.
Gambar 8. Berat Volume (  ) Tanah Gambut Bercampur Semen dan Ecocure 21

## Pengujian Mekanis Kuat Geser (Su)
Dalam  Gambar  9,  dapat  dilihat  hasil pengujian kuat geser (Su) tanah gambut asli sebesar 0,24 kg/cm 2 . Tanah gambut setelah bercampur semen 150 gr nilai Su meningkat menjadi  0,37  kg/cm 2 ,  kemudian  tanah gambut  bercampur  semen  350  gr  nilai  Su meningkat menjadi 0,42 kg/cm 2 . Sedangkan tanah  gambut  bercampur  semen  500  gr meningkatkan kuat geser tanah dengan nilai Su  0,45  kg/cm 2 .  Dari  hasil  pengujian tanah gambut  bercampur  semen  dapat  diketahui semakin  meningkat  kadar  semen  maka semakin  meningkat  kuat  geser  tanah gambut.
Gambar 9. Kuat Geser (Su) Tanah Gambut Bercampur Semen
Dalam  Gambar  10,  dapat  dilihat  hasil pengujian kuat geser (Su) tanah gambut asli sebesar 0,24 kg/cm 2 . Tanah gambut setelah bercampur  semen  150gr+Eco  25gr  nilai  Su meningkat  menjadi  0,25  kg/cm 2 ,  kemudian tanah gambut bercampur semen 350gr+Eco 50gr  nilai  Su  meningkat  menjadi  0,27 kg/cm 2 . Sedangkan tanah gambut bercampur  semen  500gr  +  Eco  75gr meningkatkan kuat geser tanah dengan nilai Su  0,31  kg/cm 2 .  Dari  hasil  pengujian tanah gambut  bercampur  semen  dan  Ecocure 21 dapat  diketahui  semakin  meningkat  kadar
semen  dan  Ecocure 21 maka  semakin meningkat kuat geser tanah gambut.
Gambar 10. Kuat Geser (Su) Tanah Gambut Bercampur Semen dan Ecocure 21
Korelasi  Kuat  Geser  (Su)  dengan  Berat Volume (  ) Tanah Gambut
Dalam  Gambar  11,  dapat  dilihat  korelasi nilai  kuat  geser  (Su)  dengan  berat  volume tanah  dengan  seiring  bertambahnya  kadar semen  pada  tanah  gambut.  Penambahan semen pada tanah gambut dapat meningkatkan kuat geser tanah gambut (Su) dan  berat  volumen  tanah,  semakin meningkat  kadar  semen  maka  semakin meningkat pula kuat geser dan berat volume tanah  gambut.  Penambahan  semen  pada tanah  asli  nilai  Su  dan  dikorelasikan dengan persamaan linear y = 0,555Su + 1.038  yaitu  pada  kondisi  pemeraman  14 hari.
Gambar 11. Korelasi Kuat Geser Tanah (Su) Dengan Berat Volume (  ) Tanah Bercampur Semen
Dalam  Gambar  12,  dapat  dilihat  korelasi nilai  kuat  geser  (Su)  dengan  berat  volume tanah  dengan  seiring  bertambahnya  kadar semen  dan  Ecocure 21 pada  tanah  gambut.
Penambahan  semen  pada  tanah  gambut dapat  meningkatkan  kuat  geser  tanah gambut  (Su)  dan  berat  volumen  tanah, semakin  meningkat  kadar  semen  maka semakin  meningkat  pula  kuat  geser  dan berat  volume  tanah  gambut.  Penambahan semen  pada  tanah  asli  nilai  Su  dan  dikorelasikan dengan persamaan linear y = 1.1266Su  +  0.9191  yaitu  pada  kondisi pemeraman 14 hari.
Gambar 12. Korelasi Kuat Geser Tanah (Su) Dengan Berat Volume (  ) Tanah Gambut Bercampur Semen dan Ecocure 21

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  terhadap  data  dan hasil pengolahan yang dilakukan dihasilkan beberapa  kesimpulan  yang  sesuai  dengan tujuan penelitian yaitu:
1.  Pengaruh tanah gambut yang distabilisasi  dengan  bahan  aditif Ecocure 21 +  semen  terhadap  sifat  fisis, mekanis dan kimiawinya a.  Sifat Fisis Dengan  adanya  penambahan  semen dan  bahan  aditif  Ecocure 21 dengan kondisi  pencampuran  75  gram Ecocure 21 dapat  menurunkan  kadar air  tanah  gambut  dari  404,8% menjadi 239,8%. Meningkatkan nilai berat  jenis  semula  1,404  menjadi 1,532.  Meningkatkan  nilai  berat volume  tanah  dari  1,18  kg/cm 2 menjadi  1,29  kg/cm 2 .  Menurunkan kadar  organik  tanah  gambut  dari 19,27%  menjadi  10,21%  dan menurunkan  nilai  kadar  abu  dari 13,12% menjadi 6,32%. b.  Sifat Mekanis ( vane shear )
Dengan  penambahan  semen  dan Ecocure 21 terhadap kondisi tanah asli gambut  dapat  menaikkan  nilai  Su tanah  asli  0,24  kg/cm 2 menjadi 0,31%.
c.  Sifat Kimia Penambahan  semen  dan  Ecocure 21 sangat memberikan pengaruh terhadap  nilai  keasaman  gambut yang semula mempunyai pH sebesar 3,59  menjadi  10,17.  Pada  pengujian SEM  dapat  diketahui  bahwa  dengan adanya  penambahan  semen  dengan Ecocure 21 partikel  tanah  terlihat membesar dan warna partikel tanah terlihat  lebih  cerah  seiring  semakin banyaknya  penambahan  semen  dan Ecocure 21 ,  maka  semakin  rapat  pori porositas partikel tanah gambut. Hal
y = 0,555Su + 1,038 R² = 0,9288 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 1.15 1.20 1.25 1.30 S u (kg/cm 2) Berat Volume Tanah  (gr/cm3) Seme n 150 gr T
Seme Seme
tersebut disebabkan terjadinya pembentukan  gumpalan  partikel tanah  (flokulasi)  akibat  reaksi hidrasi semen pada tanah gambut.
2.  Pengaruh tanah gambut yang
distabilisasi  dengan  semen  terhadap sifat fisis, mekanis dan kimiawinya a.  Sifat Fisis Dengan  adanya  penambahan  500 gram  semen  dapat  menurunkan kadar air tanah gambut dari 404,8% menjadi 196,3%. Meningkatkan nilai berat jenis sebesar 1,565.
Meningkatkan  nilai  berat  volume tanah dari 1,18 kg/cm 2 menjadi 1,26 kg/cm 2 .  Menurunkan  kadar  organik tanah  gambut  dari  19,27%  menjadi 14,98% dan menurunkan nilai kadar abu dari 13,12% menjadi 12,54%.
b.  Sifat Mekanis ( vane shear ) Dengan  penambahan  semen  dan Ecocure 21 terhadap kondisi tanah asli gambut  dapat  menaikkan  nilai  Su tanah  asli  0,24  kg/cm 2 menjadi 0,45%.
c.  Sifat Kimia Penambahan  semen  dan  Ecocure 21 sangat memberikan pengaruh terhadap  nilai  keasaman  gambut yang semula mempunyai pH sebesar 3,59  menjadi  10,21.  Pada  pengujian SEM  dapat  diketahui  bahwa  dengan adanya  penambahan  semen  maka akan  menyebabkan  semakin  rapat pori porositas partikel tanah gambut. Hal  tersebut  disebabkan  terjadinya pembentukan  gumpalan  partikel tanah  (flokulasi)  akibat  reaksi hidrasi semen pada tanah gambut.
3.  Korelasi hasil uji sifat fisis dan mekanis tanah gambut dengan adanya penambahan bahan aditif Ecocure 21 dan semen  dapat  dilihat  dari  kuat  geser
tanah  dengan  berat  volume  tanah gambut  diketahui  bahwa  semakin meningkat  kuat  geser  tanah  makan berat volume semakin meningkat.

## Daftar Pustaka
ASTM  D4427-84.  (1989). Organic  Sedimen Reasrch Center (OSRC) . The University of South
Carolina.Das,
B.M.,1987, ”Advanced  Soil Mechanics” ,
Mc Graw Hill Int. Edit, New York.
Deboucha,  S.,  Roslan  Hashim.  “ Engineering Properties  of  Stabilized  Tropical  Peat Soils ”. Electronic Journal of Geotechnical Engineering . Vol 13.
Fuchsman, Charles H. 1986. “Peat and Water: Aspects  of  Water  Retention  and Dewatering  in  Peat”.  Elsevier  Applied Science  Publishers. London  and  New York.
Hardiyatmo,  H.  C.  2010. Stabilisasi  Tanah Untuk  Perkerasan  Jalan .  Gajah  Mada University Press. Yogyakarta.
Hardiyatmo,  H.  C.  2006. Mekanika  Tanah  I . Gama Press. Yogyakarta.
Ingles,  O.G.,  J.B.  Metcalf.  1972. “Soil Stabilization:  Principles  and Practice”. Butterworths Pty. Limited . Australia.
Kalantari,  B.,  Bujang  B.K.  Huat.  2008.  “ Peat Soil  Stabilization,  using  Ordinary Portland  Cement,  Polypropylene  Fibers and  Air  Curing  Technique ”. Electronic Journal of Geotechnical Engineering . Vol 13.
Kusuma ,  L.  2001,  “Pengaruh  pencampuran tanah ekspansif dalam kondisi batas cair dengan  kapur  terhadap  sifat  kembang susut  tanah”.Tugas  Akhir.  Universitas Kristen Petra.
Muzaidi,  I.  2016.  “Pengaruh  Penggunaan Bahan  Ecocure 21 Terhadap  Kestabilan Area  Disposal  dan  Area Hauling  Road PT.  Adaro  Indonesia  Kalimantan Selatan”.  Master  Tesis.  Jurusan  Teknik
Sipil  FTSP  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember. Surabaya.
Nugroho,  S.  G.  2012.  Dinamika Teknik Sipil/Vol. 12/No.2 Halaman: 151 – 156. Septawendar,  Rifki,  Nuryanto,  Suhanda.,
Wahyudi,  Kristanto.  2007.  “Sifat  Fisik Lempung  Tanjung  Morawa  Dalam Transformasi Fasa Mineral Berdasarkan Investigasi  Difraksi  Sinar  X”.  Riset Geologi dan Pertambangan: 11 – 19.
Van  D  Meene.  1984.  “Geological  Aspects  of Peat  Formation  in  The  Indonesian- Malyasin Lowlands”. Bulletin Geological Research  and  Development  Centre,  9. 20-31.
Wijaya  Adhi,  dkk.  “Pengelolaan  Tanah  dan Air  Lahan  Rawa:  Suatu  Tinjauan  Hasil Penelitian  Proyek  Swamps  II.  Review Hasil-Hasil Penelitian Proyek Swamps II di  Bogor  19-20  Februari  1993.  Badan
Penelitian dan
Pengembangan Pertanian.  Departemen  Pertanian.  22 hal.
Wiqoyah,  Q.  2006.  “Pengaruh  kadar  kapur, waktu  perawatan  dan  perendaman terhadap kuat dukung tanah lempung”. Tugas Akhir. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
We lly,  B,  Putu  Dedy,W.  2002.  “Stabilisasi tanah  ekspansif  dengan  menggunakan campuran fly  ash dan  kapur”.  Tugas Akhir.  Universitas Kristen Petra.
Yunaefi.  2010.  “Pengujian    Kinerja  Bahan Ecocure 21 Sebagai  Bahan  Stabilisasi
Tanah Untuk Lapisan Sub-Base
Perke rasan Jalan”. Master Tesis. Jurusan Teknik  Sipil  FTSP  Institut  Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.
Yulianto,  Faisal  E.  2010.  “Penggunaan Campuran Kapur ( Lime ) dan Abu Sekam Padi  ( Rice  Husk  Ash )  Sebagai  Bahan Stabilisasi  Tanah  Gambut  untuk Konstruksi Jala n”. Master Tesis. Jurusan
Teknik  Sipil  FTSP  Institut  Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.